1885.] DEN OPTISKE KARAKTER -f OG -f- I PARALLEL POLAR. LYS. 3 



Til en prøve med isolerede krystaller erholdt jeg af profes- 

 sor Bosenbach udsondrede fine apatitnaale. Xogle naale, altsaa 

 under et dækglas i en draabe vand, bragtes i stilling 45 mel- 

 lem krydsede nikoler i parallel polariseret lys. De antog derved 

 skinnende lys blaalig farve. Gipsblad hvidt Iste orden anbragt 

 i det dertil bekvemme rum hos et instrument Nachet mellem ob- 

 jektivstykket og øverste nikol, med sin retning parallel naalen, 

 viste gul farve, med sin -f- retning udslukning over naalen til 

 sort. Krystallen, hvis farve var af Iste orden nær det hvide, er 

 saaledes selv 



Præparater med de Daubrée'ske kunstigt fremstillede kvarts- 

 krystaller (A. Daubrée: Etudes synthétiques de géologie experi- 

 mentale, Paris 1879) og med de af prof. Pfaff omtalte yderst 

 smaa kvartskrystaller (Munchner Akad. Sitzung d. math. Classe 

 1 juli 1882, „Einiges iiber Kalkstein"), tilbageblevne efter opløs- 

 ning af Schaumkalk, give derimod for lignende prøve det mod- 

 satte udslag. De sidstnævnte smaakry staller til ex. viste hvidt 

 i stillingen 45 °, og gipsblad hvidt med -f- retningen gav udslag 

 til sort, med -f retningen til gult. Krystallen, hvis farve selv 

 altsaa var Iste orden, er saaledes -f-. 



Man erfarer snart, at metoden med gipsblad har hyppig 

 anvendelse for alle i de almindelige præparater forekommende 

 krystaller lige til ikke altfor uanselige mikroliter, for skiver osv., 

 hvorsomhelst nogen kontur, klyvningsretning, tvillinggrændse kan 

 tjene til orientering af objektet. Hvidt Iste orden er i mange 

 tilfælde, som ovenfor vist, en sikker prøve, men ogsaa gult Iste 

 kan ofte anvendes med fordel, navnlig om udslaget ikke sker 

 større end til hvidt, blaaligt paa den ene side, til orange, rødt 

 paa den anden side. Endelig ligesaa hyppigt og ofte sikrere 

 end hvidt kan rødt Iste anvendes med udslag exempelvis til 

 orange og til blaat. 



Ogsaa for mange tilfælde, naar objektet viser selv en tem- 

 melig stærk egenfarve, kan metoden endnu gjøre tjeneste, dog 

 maa denne egenfarves indflydelse da medtages til overveielse. 



Med de brune nuancer (titanit til ex., brun zirkon, stærk- 

 farvet rutil) lykkes det i regelen sjelden. 



